किकुची रेखाएँ (भौतिकी)

किकुची रेखाएँ बिखरने से बनने वाले इलेक्ट्रॉनों के पैटर्न हैं। वे एकल क्रिस्टल नमूनों से इलेक्ट्रॉन विवर्तन में बैंड बनाने के लिए जोड़ी बनाते हैं, सूक्ष्मदर्शी के लिए अभिविन्यास-स्थान में सड़कों के रूप में सेवा करने के लिए वे जो देख रहे हैं उससे अनिश्चित हैं। संचरण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में, वे आसानी से नमूने के क्षेत्रों से विवर्तन में देखे जा सकते हैं जो कई बिखरने के लिए पर्याप्त मोटे होते हैं। विवर्तन धब्बों के विपरीत, जो क्रिस्टल को झुकाने पर झपकाते और बंद होते हैं, किकुची बैंड अच्छी तरह से परिभाषित चौराहों (जोन या ध्रुव कहा जाता है) के साथ-साथ चौराहे को अगले से जोड़ने वाले रास्तों के साथ अभिविन्यास स्थान को चिह्नित करते हैं।

किकुची बैंड ज्यामिति के प्रायोगिक और सैद्धांतिक मानचित्र, साथ ही साथ उनके प्रत्यक्ष-अंतरिक्ष एनालॉग उदा। मोड़ आकृति, इलेक्ट्रॉन चैनलिंग पैटर्न, और फ्रिंज दृश्यता मानचित्र क्रिस्टलीय और nanocrystal ाइन सामग्री की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में तेजी से उपयोगी उपकरण हैं। क्योंकि प्रत्येक किकुची रेखा जाली विमानों के  समूह के  तरफ से ब्रैग विवर्तन से जुड़ी होती है, इन पंक्तियों को  ही  मिलर सूचकांक  या पारस्परिक जाली के साथ लेबल किया जा सकता है। दूसरी ओर किकुची बैंड चौराहों, या क्षेत्रों को प्रत्यक्ष-जाली सूचकांकों के साथ अनुक्रमित किया जाता है, अर्थात सूचकांक जो जाली आधार वैक्टर ए, बी और सी के पूर्णांक गुणकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

किकुची रेखाएँ विसरित रूप से बिखरे हुए इलेक्ट्रॉनों द्वारा विवर्तन पैटर्न में बनती हैं, उदा। थर्मल परमाणु कंपन के परिणामस्वरूप। उनकी ज्यामिति की मुख्य विशेषताएं 1928 में स्थिर किकुची द्वारा प्रस्तावित सरल लोचदार तंत्र से निकाली जा सकती हैं, चूँकि उन्हें मात्रात्मक रूप से समझने के लिए डिफ्यूज़ बेलोचदार बिखराव के गतिशील सिद्धांत की आवश्यकता है। एक्स-रे प्रकीर्णन में, इन रेखाओं को कोसेल रेखाएँ कहा जाता है (वाल्थर कोसल के नाम पर)।

रिकॉर्डिंग प्रयोगात्मक किकुची पैटर्न और नक्शे
बाईं ओर का आंकड़ा किकुची लाइनों को सिलिकॉन [100] ज़ोन की ओर ले जाता है, जो कि (004) किकुची बैंड के साथ ज़ोन से लगभग 7.9 ° दूर बीम दिशा के साथ लिया गया है। छवि में गतिशील श्रेणी इतनी बड़ी है कि फिल्म के केवल हिस्से ही एक्सपोजर (फोटोग्राफी) नहीं हैं। कागज़ या फिल्म पर बिना हिले-डुले चित्र बनाने की तुलना में फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर अंधेरे-अनुकूलित आंखों के साथ किकुची लाइनों का पालन करना बहुत आसान होता है, भले ही मानव आंखें और  फ़ोटोग्राफिक फिल्म  दोनों में रोशनी की तीव्रता के लिए मोटे तौर पर लॉगरिदमिक पैमाने की प्रतिक्रिया होती है। इस तरह के विवर्तन सुविधाओं पर पूरी तरह से मात्रात्मक कार्य इसलिए चार्ज-युग्मित डिवाइस की बड़ी रैखिक गतिशील श्रेणी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यह छवि 10° से अधिक की कोणीय सीमा को घटाती है और सामान्य कैमरा लंबाई L से कम का उपयोग आवश्यक है। किकुची बैंड की चौड़ाई स्वयं (मोटे तौर पर λL/d जहां λ/d संबंधित विमान के लिए ब्रैग के नियम से लगभग दोगुनी है) अच्छी तरह से नीचे हैं 1°, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की तरंगदैर्घ्य λ (इस मामले में लगभग 1.97 पिकोमीटर) जालक तल d-अंतराल से बहुत कम है। तुलना के लिए, सिलिकॉन (022) के लिए डी-स्पेसिंग लगभग 192 पिकोमीटर है जबकि सिलिकॉन (004) के लिए डी-स्पेसिंग लगभग 136 पिकोमेट्रेस है।

छवि को क्रिस्टल के क्षेत्र से लिया गया था जो कि बेलोचदार मतलब मुक्त पथ (लगभग 200 नैनोमीटर) से अधिक मोटा है, ताकि सुसंगत बिखरने वाली विशेषताओं (विवर्तन धब्बे) की तुलना में बिखरने वाली बिखरने वाली विशेषताएं (किकुची लाइनें) मजबूत होंगी। तथ्य यह है कि बचे हुए विवर्तन धब्बे उज्ज्वल किकुची लाइनों द्वारा प्रतिच्छेदित डिस्क के रूप में दिखाई देते हैं, इसका मतलब है कि विवर्तन पैटर्न  अभिसरण इलेक्ट्रॉन बीम के साथ लिया गया था। व्यवहार में, किकुची रेखाएँ या तो चयनित क्षेत्र विवर्तन या अभिसरण बीम इलेक्ट्रॉन विवर्तन पैटर्न के मोटे क्षेत्रों में आसानी से देखी जाती हैं, किन्तु आकार में 100 एनएम से बहुत कम क्रिस्टल से विवर्तन में देखना मुश्किल होता है (जहाँ जाली-फ्रिंज दृश्यता प्रभाव इसके अतिरिक्त  महत्वपूर्ण हो जाते हैं)। यह छवि अभिसरण बीम में दर्ज की गई थी, क्योंकि वह भी फिल्म पर रिकॉर्ड किए जाने वाले विरोधाभासों की सीमा को कम कर देता है।

steradian से अधिक कवर करने वाले किकुची मानचित्रों को संकलित करने के लिए आवश्यक है कि झुकाव पर कई छवियों को केवल वृद्धिशील रूप से बदला जाए (उदाहरण के लिए प्रत्येक दिशा में 2 डिग्री)। यह कठिन काम हो सकता है, किन्तु अज्ञात संरचना वाले क्रिस्टल की जांच करते समय उपयोगी हो सकता है क्योंकि यह तीन आयामों में जाली समरूपता को स्पष्ट रूप से प्रकट कर सकता है।

किकुची रेखा मानचित्र और उनका त्रिविम प्रक्षेपण
सिलिकॉन के ओरिएंटेशन स्पेस के बड़े हिस्से के लिए बाएँ प्लॉट किकुची लाइनों पर चित्र। नीचे बड़े [011] और [001] क्षेत्रों के मध्य अंतरित कोण सिलिकॉन के लिए 45° है। ध्यान दें कि नीचे दाईं ओर चार-गुना क्षेत्र (यहाँ [001] लेबल किया गया है) में समान समरूपता और अभिविन्यास है जो ऊपर दिए गए प्रायोगिक पैटर्न में [100] लेबल वाले ज़ोन के रूप में है, चूँकि वह प्रायोगिक पैटर्न केवल 10 ° घटाता है।

यह भी ध्यान दें कि बाईं ओर का आंकड़ा उस [001] क्षेत्र पर केंद्रित त्रिविम प्रक्षेपण से लिया गया है। इस तरह के अनुरूप प्रक्षेपण किसी को चौराहे के स्थानीय कोणों को संरक्षित करते हुए गोलाकार सतह के टुकड़ों को समतल पर मैप करने की अनुमति देते हैं, और इसलिए ज़ोन समरूपता। ऐसे नक्शों को प्लॉट करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति वक्रता के  बहुत बड़े त्रिज्या वाले वृत्तों के चापों को खींचने में सक्षम हो। उदाहरण के लिए, बाईं ओर का आंकड़ा कंप्यूटर के आगमन से पहले खींचा गया था और इसलिए  बीम कम्पास  के उपयोग की आवश्यकता थी। आज  बीम कंपास ढूँढना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर की सहायता से  बड़े वक्रता त्रिज्या (दो या तीन आयामों में) वाले वक्र बनाना बहुत आसान है।

स्टीरियोग्राफिक प्लॉट्स का कोण-संरक्षण प्रभाव दाईं ओर की आकृति में और भी अधिक स्पष्ट है, जो फेस-केंद्रित या क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड क्रिस्टल के ओरिएंटेशन स्पेस के पूर्ण 180 ° को घटाता है। जैसे सोना या एल्युमिनियम। एनिमेशन ज़ोन के मध्य उस फ़ेस-केंद्रित क्यूबिक क्रिस्टल के {220} फ्रिंज-विज़िबिलिटी बैंड का अनुसरण करता है, जिस बिंदु पर 60° का रोटेशन मूल अनुक्रम के दोहराव के माध्यम से अगले ज़ोन की यात्रा करता है। फ्रिंज-विजिबिलिटी बैंड्स की वैसी ही वैश्विक ज्यामिति होती है जैसी किकुची बैंड्स की होती है, किन्तु पतले नमूनों के लिए उनकी चौड़ाई डी-स्पेसिंग के समानुपातिक (बजाय व्युत्क्रमानुपाती के) होती है। चूँकि कोणीय क्षेत्र की चौड़ाई (और झुकाव सीमा) किकुची बैंड के साथ प्रयोगात्मक रूप से प्राप्त करने योग्य है, सामान्यतः  बहुत छोटा है, एनीमेशन  विस्तृत-कोण दृश्य प्रदान करता है कि कैसे किकुची बैंड सूचित क्रिस्टलोग्राफरों को एकल क्रिस्टल नमूने के अभिविन्यास स्थान में स्थलों के मध्य अपना रास्ता खोजने में मदद करते हैं।

रियल स्पेस एनालॉग्स
किकुची रेखाएँ मोटे नमूनों की विवर्तन छवियों में जाली विमानों पर किनारे को उजागर करने का काम करती हैं। क्योंकि उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों के विवर्तन में ब्रैग कोण बहुत छोटे (~$1/4$ डिग्री 300 केवी के लिए), किकुची बैंड पारस्परिक स्थान में काफी संकीर्ण हैं। इसका अर्थ यह भी है कि वास्तविक अंतरिक्ष छवियों में, जालीदार विमानों को किनारों पर बिखरने वाली सुविधाओं से नहीं बल्कि सुसंगत बिखरने से जुड़े विपरीत द्वारा सजाया जाता है। इन सुसंगत प्रकीर्णन विशेषताओं में अतिरिक्त विवर्तन (घुमावदार पन्नी में मोड़ आकृति के लिए जिम्मेदार), अधिक इलेक्ट्रॉन पैठ (जो क्रिस्टल सतहों की इलेक्ट्रॉन छवियों को स्कैन करने में इलेक्ट्रॉन चैनलिंग पैटर्न को जन्म देता है), और जाली फ्रिंज कंट्रास्ट (जिसके परिणामस्वरूप जाली फ्रिंज की निर्भरता होती है) सम्मिलित हैं। बीम ओरिएंटेशन पर तीव्रता जो नमूना मोटाई से जुड़ा हुआ है)। चूँकि इसके विपरीत विवरण अलग-अलग हैं, इन सुविधाओं और किकुची मानचित्रों की जाली विमान ट्रेस ज्यामिति समान हैं।

आकृति को मोड़ें और घुमावदार घुमाव
रॉकिंग कर्व्स (बाएं) बिखरी हुई इलेक्ट्रॉन तीव्रता के भूखंड हैं, घटना इलेक्ट्रॉन बीम और नमूने में जाली विमानों के  समूह के सामान्य के मध्य के कोण के  समारोह के रूप में। जैसा कि यह कोण किनारे से किसी भी दिशा में बदलता है (जिस पर अभिविन्यास इलेक्ट्रॉन बीम जाली विमानों के समानांतर चलता है और उनके सामान्य से लंबवत होता है), बीम ब्रैग विवर्तनिक स्थिति में चला जाता है और अधिक इलेक्ट्रॉनों को माइक्रोस्कोप के बैक फोकल प्लेन एपर्चर के बाहर विवर्तित किया जाता है।, दाईं ओर की छवि में दिखाई गई बेंट सिलिकॉन फ़ॉइल की छवि में दिखाई देने वाली डार्क-लाइन जोड़े (बैंड) को जन्म देती है।

सिलिकॉन के क्षेत्र में फंसी इस छवि की [100] बेंड कंटूर स्पाइडर, जो  माइक्रोमीटर से कम आकार के अंडाकार वॉचग्लास के आकार की थी, 300 केवी इलेक्ट्रॉनों के साथ चित्रित की गई थी। यदि आप क्रिस्टल को झुकाते हैं, तो मकड़ी अंडाकार के किनारों की ओर बढ़ती है जैसे कि वह बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। उदाहरण के लिए, इस छवि में मकड़ी का [100] चौराहा दीर्घवृत्त के दाईं ओर चला गया है क्योंकि नमूना बाईं ओर झुका हुआ था।

मकड़ी के पैरों और उनके चौराहों को ठीक उसी तरह से अनुक्रमित किया जा सकता है जैसा ऊपर प्रयोगात्मक किकुची पैटर्न पर अनुभाग में [100] के पास किकुची पैटर्न के रूप में दिखाया गया है। सिद्धांत रूप में, इसलिए अंडाकार के सभी बिंदुओं पर पन्नी के वेक्टर झुकाव (milliradian सटीकता के साथ) को मॉडल करने के लिए इस मोड़ समोच्च का उपयोग किया जा सकता है।

जाली फ्रिंज दृश्यता मानचित्र
जैसा कि आप ऊपर रॉकिंग कर्व से देख सकते हैं, जैसा कि नमूना मोटाई 10 नैनोमीटर और छोटी श्रेणी में चलती है (उदाहरण के लिए 300 केवी इलेक्ट्रॉनों और 0.23 एनएम के पास जाली स्पेसिंग के लिए) झुकाव की कोणीय सीमा जो विवर्तन और/या जाली-फ्रिंज को जन्म देती है कंट्रास्ट नमूना मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। जालक-किनारे दृश्यता की ज्यामिति इसलिए नैनो सामग्री के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन में उपयोगी हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे वक्र रेखाएँ और किकुची रेखाएँ एकल क्रिस्टल नमूनों के अध्ययन में उपयोगी होती हैं (उदाहरण के लिए दसवीं-माइक्रोमीटर श्रेणी में मोटाई के साथ धातु और अर्धचालक नमूने)। उदाहरण के लिए नैनोस्ट्रक्चर के अनुप्रयोगों में सम्मिलित  हैं: (i) अलग-अलग झुकावों पर ली गई छवियों से अलग-अलग नैनोकणों के 3डी लैटिस पैरामीटर का निर्धारण, (ii) बेतरतीब ढंग से उन्मुख नैनोकण संग्रह की फ्रिंज फिंगरप्रिंटिंग, (iii) झुकाव के तहत फ्रिंज कंट्रास्ट परिवर्तन के आधार पर कण मोटाई मानचित्र, (iv) यादृच्छिक रूप से उन्मुख नैनोकण की जाली छवि से आईकोसाहेड्रल ट्विनिंग का पता लगाना, और (v) अभिविन्यास संबंधों का विश्लेषण नैनोकणों और  बेलनाकार समर्थन के मध्य।

इलेक्ट्रॉन चैनलिंग पैटर्न
उपरोक्त सभी तकनीकों में उन इलेक्ट्रॉनों का पता लगाना सम्मिलित है जो  पतले नमूने से गुजरे हैं, सामान्यतः   संचरण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। दूसरी ओर, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, सामान्यतः  इलेक्ट्रॉनों को लात मारते हुए देखते हैं, जब  मोटे नमूने में  फ़ोकस किए गए इलेक्ट्रॉन बीम को रेखापुंज करता है। इलेक्ट्रॉन चैनलिंग पैटर्न एज-ऑन जाली विमानों से जुड़े विपरीत प्रभाव हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप माध्यमिक और / या बैकस्कैटरेड इलेक्ट्रॉन छवियों को स्कैन करने में दिखाई देते हैं।

इसके विपरीत प्रभाव पहले बेंड कंटूर के समान होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो विवर्तनिक परिस्थितियों में क्रिस्टलीय सतह में प्रवेश करते हैं, वे चैनल (ऊर्जा खोए बिना नमूने में गहराई से प्रवेश करते हैं) और इस प्रकार पता लगाने के लिए प्रवेश सतह के पास कम इलेक्ट्रॉनों को किक करते हैं। इसलिए अब परिचित किकुची लाइन ज्यामिति के साथ, बीम/जाली अभिविन्यास के आधार पर बैंड बनते हैं।

पहली स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप (SEM) छवि विद्युत स्टील में इलेक्ट्रॉन चैनलिंग कंट्रास्ट की छवि थी। हालांकि, तकनीक के लिए व्यावहारिक उपयोग सीमित हैं क्योंकि घर्षण क्षति या अनाकार कोटिंग की केवल  पतली परत सामान्यतः  कंट्रास्ट को अस्पष्ट करने के लिए पर्याप्त होती है। यदि नमूने को चार्ज करने से रोकने के लिए परीक्षा से पहले  प्रवाहकीय कोटिंग दी जानी थी, तो यह भी कंट्रास्ट को अस्पष्ट कर सकता है। दरार वाली सतहों पर, और परमाणु पैमाने पर स्व-इकट्ठे सतहों पर, इलेक्ट्रॉन चैनलिंग पैटर्न आने वाले वर्षों में आधुनिक सूक्ष्मदर्शी के साथ बढ़ते हुए अनुप्रयोग को देखने की संभावना है।

यह भी देखें

 * इलेक्ट्रॉन विवर्तन
 * इलेक्ट्रॉन बैकस्कैटर विवर्तन (ईबीएसडी)

बाहरी संबंध

 * Calculate patterns with WebEMApS at UIUC.
 * Some interactive 3D maps at UM Saint Louis.
 * Calculate Kikuchi map or patterns with free software PTCLab.